DE L’ARGENT. 
133 
Munich. Dans les Recherches sur les rapports réciproques des poids 
atomiques se trouvent exposée la méthode employée par l’illustre chimiste 
allemand pour l’obtention du métal et l’usage qui en a été fait, par l’un de 
nous, pour la détermination du rapport proportionnel entre l’argent et le 
chlorure de potassium et le chlorure de sodium. Nous nous bornerons à dire 
ici que cette méthode consiste à réduire, à froid, par une solution de sucre 
de lait pur, une dissolution ammoniacale et concentrée d’azotate d’argent pur 
additionnée d’hydroxyde de potassium pur jusqu’à précipitation d’argent 
fulminant. Von Liebig a fondu l’argent précipité, lavé à l’eau ammoniacale 
et séché avec du borax, et il a coulé le métal dans une lingotiôre de fer huilée. 
Le lingot a été rougi, par nous, au chalumeau oxycarbohydrique et maintenu 
incandescent tant qu’il a coloré le dard en jaune. Ce résultat ne s’est réalisé 
que très lentement. Le lingot a été divisé en trois barreaux; l’un d’eux a été 
laminé à l’aide d’un laminoir d’acier huilé, jusqu’à l’épaisseur d’un demi- 
millimètre. Les deux barreaux et la lame ainsi obtenus ont été traités succes¬ 
sivement à l’acide chlorhydrique concentré et bouillant, à l’eau pure, à l’eau 
ammoniacale, et enfin rougis au dard du chalumeau aérhydrique; 
2° De deux culots d’argent provenant de la réduction à 70° d’une solution 
ammoniacale d azotate d’argent par du sulfite cuivreux ammoniacal. Le 
métal a été affiné deux fois au chalumeau aérhydrique dans une coupelle 
de phosphate basique de calcium pur, et refroidi dans le dard aérhydrique 
rendu réducteur. 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent. 
c. Poids de l’argent. 
d. Poids de la nacelle et de l’argent chauffés, pendant six 
heures, au rouge sombre dans le vide et refroidis dans le vide. 
e. Poids de la nacelle, après en avoir retiré l’argent . 
f. Perte de poids de l’argent.• 
gr. 
50,444..00 
214,460.00 
164,016.00 
214,451.00 
50,444.00 
0,009.00 
D où il résulte qu un kilogramme d’argent perd 54 milligrammes. Cette 
perte est due, pour la majeure partie, à la volatilisation du métal. En effet, 
les barreaux et la lame n’ont présenté aucune soufflure. 
